Erstarrungskurven einiger Silikatschmelzen. 



607 



Raoult'schen Gesetz zu folgen, denn die Schmelzpunkte der 

 krystallinen Gemenge liegen unter den Schmelzpunkten der 

 beiden Ausgangskomponenten; auch in der zweiten Versuchs- 

 reihe ist dies zu beobachten. Daß aber die Raoult'sche Formel 

 auf die beiden Silikate nicht anzuwenden ist, dafür spricht die 

 mikroskopische Untersuchung; denn die Schmelzen enthielten 



















^,- 







^,--'' 







— — 





-' 











--,., ,,-'' 







1200 - 



" 







^ ~~-^^^ „ ' 







,.'' 











































V 







-^^^ 



, 



,''' 





1150 - 





X 



-.^^ 





.,_- ' 



-'' 

























1100 - 



'^"^ 



^---^^ 





,___ 



';<^-" 









1050- 









\ 



y 









1000- 









\ 

 N 

 N 



N 

 N 



y 

 y 

 y 

 y 



y 

 y 

 y 









550- 



■ 

























^ 



















>« 





































b»w 



















"S.. 



















!<: 





































^S- 



















^ 



















100 



SO 



70 



50 



30 



20 











w 



30 



50 



10 



80 



100 



Fig. 7. 



Erweichungspunkte des Glases (2\, T2). 



— Erstarrungspunkte (T3, T^). 



Schmelzpunkte der Krystallisationsprodukte (A^, A2). 



trotz langsamer Abkühlung noch Glas. Das Raoult'sche Gesetz 

 kann jedoch nur bei vollkommen glasfreien Schmelzen An- 

 wendung finden, da sonst drei statt zwei Komponenten vor- 

 liegen. 



Zeittemperaturkurven. 



(Fig. 8.) 



Die Erstarrungskurven sinken wie in der ersten und 

 zweiten Reihe ziemlich rasch und gehen dann bei beginnender 



